## PENGARUH PENGGUNAAN POZOLAN ALAM BANJARNEGARA SEBAGAI BAHAN PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN KOMPOSIT TERHADAP KUAT TEKAN MORTAR

## Dayat Nurhidayat, Erna Septiandini Nira Nasution

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan  pesentase pozolan alam Banjarnegara pada lima perlakuan, dengan perlakuan E tanpa pozolan, dan perlakuan  A,  B,  C  dan  D  berturut-turut  dengan  variasi  0%,  5%,  10%,  15%  dan 20% dari berat semen komposit, untuk mencapai kuat tekan mortar  normal dan pada persentase berapa dicapai kuat tekan maksimum.
Penelitian  ini  mengggunakan  metode  ekperimen  sesuai  SNI.  Pengujian  bahan agregat  halus  dan  pengujian  mutu  dilakukan  di  Laboratorium  Penelitian  Bahan dan Barang Dinas Perindustrian DKI Jakarta. Untuk campuran 1 semen komposit :  5  pasir.  Jumlah  sampel  masing-masing  perlakuan  adalah  5  benda  uji,  jumlah sempel seluruhnya adalah 25 benda uji. Penelitian ini dilakukan pada bulan April- Juli 2008.
Berdasarkan  perlakuan  variasi  persentase,  hasil  uji  data  memenuhi  syarat normalitas dan homogenitas serta analisa varians satu arah dan diuji dengan uji t satu rata-rata satu pihak dengan taraf signifikan (α) = 0.01. Hasil uji kuat tekan rata-rata E sebesar 9.83 MPa dan kuat tekan rata-rata A, B, C dan D berturut– turut sebesar 8.15 MPa, 10.37 MPa, 10.03 MPa, dan 11.25 MPa. Nilai kuat tekan rata-rata  mortar  B,  C  dan  D  melebihi  nilai  kuat  tekan  rata-rata  mortar  tanpa pozolan.  Berdasarkan  hasil  uji  t  didapat  persentase  maksimum  pada  mortar  D dengan  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  11.25  MPa  dengan  persentase  pozolan sebesar  20%.  Mortar  A,  B,  C  dan  D  masuk  kedalam  mortar  tipe  N  (SNI-6882- 2002).

## Kata kunci: pozolan alam Banjarnegara

## PENDAHULUAN
Di  negara  berkembang  seperti  Indonesia,  pertumbuhan  penduduk  yang  terus  meningkat  setiap tahunnya  berdampak pada kebutuhan papan yang memadai. Untuk itu, guna memenuhi kebutuhan papan  masyarakat  banyak  didirikan  bangunan  tinggal  seperti  rumah,  hotel,  apartemen,  pusat perbelanjaan,  perkantoran  dan  fasilitas  lainnya.  Pembangunan  tersebut  berdampak  terhadap
perkembangan dunia konstruksi di Indonesia. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah kemajuan teknologi di bidang bahan bangunan.
Salah satu komponen bangunan adalah mortar. mortar dibuat dari campuran   semen, pasir dan air. Mortar  berfungsi sebagai konstruksi struktural sebagai spesi pondasi dan dinding, maupun non struktural  sebagai  pelapis  bagian  terluar  dinding.  Karena  fungsi  mortar  sangat  penting  dalam konstruksi, perlu adanya penelitian bagaimana cara meningkatkan  mutu mortar terutama kuat tekan. Salah  satu  cara  yaitu  dengan  menambahkan  pozolan  alam  kedalam  campuran  mortar  dengan perbandingan  tertentu,  diharapkan  dapat  menghasilkan  kuat  tekan  mortar  yang  optimum  dan memberikan  keuntungan  ekonomis  serta  mengurangi  sebagian  emisi  CO 2 yang  dihasilkan  dalam proses pembuatan semen.
Bahan  dasar  pembuat  mortar  adalah  semen  yang  berfungsi  merekatkan  butiran-butiran agregat agar terjadi suatu masa yang kompak/padat, selain itu jaga mengisi rongga-rongga diantara butiran  agregat.  Semen  belum  bisa  digantikan  dengan  bahan  lain,    imbasnya  kebutuhan  produksi semen terus meningkat. Karena semakin berkurangnya persediaan bahan baku penyusun semen dan untuk  mengurangi  emisi  CO 2 yang  dihasilkan  dalam  proses  pembuatan  semen  dengan  tidak mengurangi kekuatan, maka perlu dilakukan penelitian mengenai semen alternatif dengan harga murah dan  berkualitas  baik  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  untuk  campuran  semen  sehingga penggunaan  semen  bisa  dihemat  dan  dikurangi.  Untuk  itu  dibutuhkan  adanya  suatu  bahan  yang mampu menggantikan semen sebagai bahan pengikat dalam suatu campuran mortar.
Untuk  mendapatkan  semen  alternatif  yang  dibutuhkan  perlu  diadakan  penelitian.  Penelitian merupakan syarat yang dapat dipercaya untuk mendapatkan data yang benar. Penelitian merupakan alat bantu ilmu yang praktis untuk diterapkan dalam rangka mempertinggi hasrat hidup bukan sekedar kegiatan ilmiah untuk ilmu pegetahuan. Beberapa penelitian bahan telah berhasil menambah jenis-jenis bahan  bangunan  yang  lebih  murah  tetapi  memenuhi  syarat  untuk  dapat  digunakan  sebagai  bahan bangunan yaitu mudah didapat, murah dan memenuhi syarat bahan bangunan.
Tingginya kandungan silika yang dimiliki semen menjadikan semen belum mampu digantikan dengan  senyawa  lain  dalam  pembuatan  mortar,  namun  hal  ini  tidak  diimbangi  dengan  ketersediaan sumber bahan utama semen tersebut yang semakin hari semakin berkurang.
Pemakaian  pozolan  alam  sebagai  bahan  pengganti  sebagian  semen  komposit  pada pembuatan  mortar  adalah  untuk  mendapatkan  campuran  yang  menghasilkan  kekuatan  mortar  yang memenuhi syarat kekuatan yang telah ditentukan. Pozolan yang digunakan berasal dari Banjarnegara, yang berbentuk batuan yang telah mengalami pelapukan (feldspar) warnanya putih kekuning-kuningan dan  diprediksi  persediaan  bisa  mencapai  sepuluh  tahun  kedepan.  Melimpahnya  kandungan  pozolan
alam di Banjarnegara ini merupakan potensi besar , yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Sehingga perlu penanganan serius agar potensi itu dapat dikelola secara maksimal dan dapat dimanfaatkan  secara  efisien  sebagai  salah  satu bahan  alternatif  untuk  substitusi  sebagian  semen  di masa mendatang.
Pemakaian pozolan alam sebagai bahan pengganti sebagian semen portland komposit pada pembuatan  mortar  adalah  untuk  mendapatkan  campuran  yang  menghasilkan  kekuatan  mortar  yang memenuhi  syarat,  sehingga  campurannya  dapat  dipergunakan  untuk  menyeimbangkan  antara kekuatan  dan  biaya  yang  dikeluarkan.  Selain  itu  pemanfaatan  pozolan  alam  sebagai  pengganti sebagian semen diharapkan sebagai bahan alternatif sehingga dapat mengurangi pencemaran udara akibat  gas  CO 2 yang  dihasilkan  dari  proses  produksi  semen  dan  pemanfaatan  bahan  pozolan  alam yang  masih  banyak  tersedia  pada  daerah  yang  memiliki  potensi  bahan  pozolan  yang  belum dimanfaatkan, menanggulangi keterbatasan bahan baku semen yang sekarang ini makin menipis dan diharapkan  pula  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  jenis  semen  yang  dapat  digunakan  masyarakat karena harganya relatif lebih murah.
Untuk itu diadakanlah penelitian tentang “Pengaruh Penggunaan Pozolan Alam Banjarnegara Sebagai Pengganti Sebagian Semen komposit Terhadap Kuat Tekan Mortar”. Berdasarkan penelitian relevan yang telah ada sebelumnya, maka penambahan pozolan alam pada semen komposit dilakukan dengan  lima  variasi  prosentase  campuran  yaitu:  0%,  5%,  10%,  15%  dan  20%  dari  berat  semen komposit, dengan komposisi campuran 1 semen : 5 pasir, dan  faktor air semen 0.65. Ini  dilakukan untuk mengetahui kadar persentase optimum yang bisa didapat agar mencapai kuat tekan mortar yang optimum.

## Penelitian Relevan
1) Menurut Puslitbang Pemukiman Kimpraswil Bandung (1998), campuran optimum untuk mortar normal adalah dengan perbandingan 1 semen : 3 pasir. Untuk perbandingan 1 : 4 sampai 1 : 8 kuat tekan yang dihasilkan akan semakin menurun terhadap kuat tekan Mortar normal pada umur 28 hari. Kuat tekan Mortar pada umur 28 hari dengan campuran dari 1 : 3 sebesar 19,29 Mpa,  1  :  4  sebesar  19,  07  Mpa,  1  :  5  sebesar  17,08  Mpa,  1  :  6  sebesar  13,19  Mpa,  1  :  7 sebesar  11,95 Mpa dan   1 : 8 sebesar  9,04 Mpa
2) Persentase campuran yang digunakan oleh  Zaenal Majid dalam penelitiannya menggunakan penggantian semen dengan trass alam dengan variasi, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% dan 30%
A P maks m  
didapatkan  hasil  makin  banyak  trass  makin  rendah  kuat  desaknya  dan  kuat  desak  tertinggi dicapai beton dengan persentase trass 15%
3) Berdasarkan  perbandingan  campuran  dapat  dilihat  pengaruh  kadar  semen  abu  terbang ternyata  menentukan  kuat  tekan  mortar,  untuk  semen  abu  terbang  campuran  1  :  2  dengan masa curing 3 hari, kuat tekan paling tinggi sebesar 376 kg/cm 2 pada umur mortar 180 hari dan semen tipe I diperoleh kuat tekan paling tinggi 369 kg/cm 2 juga pada unsur mortar 180 hari

## Bahan-Bahan Penyusun Mortar
Bahan-bahan penyusun mortar terdiri dari bahan pengikat (semen), bahan pengisi (agregat), dan air (pengaduk). Bahan pengikat yang digunakan bersifat hidrolis yaitu semen komposit dan pozolan. Salah satu bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pozolan alam Banjarnegara. Pozolan adalah bahan yang mengandung silika atau senyawanya dan alumina, yang tidak mempunyai sifat mengikat seperti  semen,  akan  tetapi  dalam  bentuknya  yang  halus  dan  dengan  adanya  air,  senyawa  tersebut akan bereaksi secara kimia dengan kalsium hidroksida pada suhu kamar membentuk senyawa yang mempunyai sifat seperti semen

## Kuat Tekan Mortar
Kuat  tekan  mortar  adalah  gaya  maksimum  persatuan  luas  yang  bekerja  pada  benda  uji  mortar berbentuk kubus dengan ukuran tertentu serta berumur tertentu
Untuk menghitung nilai kuat tekan pada pengujian ini dapat dihitung dengan rumus
Keterangan :
σ m = Kekuatan Tekan Mortar (Mpa)
P maks = Gaya tekan maksimum (N)
A = Luas penampang benda uji (mm 2 )
Kuat tekan mortar normal.
1) Mortar tipe M adalah mortar yang mempunyai kekuatan 17,2 Mpa,
2) Mortar tipe S adalah mortar yang mempunyai kekuatan 12,5 Mpa,
3) Mortar tipe N adalah mortar yang mempunyai kekuatan 5,2 Mpa,

## 4) Mortar tipe O adalah mortar yang mempunyai kekuatan 2,4 Mpa,

## METODOLOGI PENELITIAN
Berdasarkan  tujuan  penelitian diatas,  maka  metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini adalah metode eksperimen di laboratorium, dengan menggunakan benda uji kubus dengan sisi 5 cm. Untuk mengetahui kuat tekan mortar dengan menggunakan pozolan alam Banjarnegara sebagai bahan pengganti sebagian semen komposit pada persentase  0%, 5%, 10%, 15% dan 20% dari berat semen komposit pada perbandingan 1 semen komposit : 5 pasir, untuk mencari kuat tekan optimum.
Teknik sampling dilakukan dengan membuat benda uji yang dikelompokkan menjadi lima perlakuan, masing-masing  5 buah  benda uji  untuk  setiap  perlakuan.    mortar    yang  menggunakan  5  %  pozolan alam  diberi  tanda  A,  mortar    yang  menggunakan  10  %  pozolan  alam  diberi  tanda  B,  mortar    yang menggunakan 15 % pozolan alam diberi tanda C, mortar yang menggunakan 20 % pozolan alam diberi tanda D dan mortar  yang menggunakan 0 % pozolan alam diberi tanda E sebagai kontrol. Pengujian kuat tekan mortar dilakukan saat umur mortar mencapai 28 hari. Sehingga jumlah seluruh sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 25 buah (5 buah benda uji x 5 perlakuan).

## HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Data
Data yang diambil dari penelitian ini berdasarkan Standar Nasional Indonesia. syarat fisis dari  benda  uji  dan  diuji  kuat  tekan  masing-masing  mortar  untuk  setiap  perlakuan.  Diambil  kuat tekan rata-rata mortar untuk setiap perlakuan

## 1. Hasil Pengujian Agregat Halus/Pasir
Hasil  pengujian  agregat  halus/pasir  yang  dilakukan  pada  bahan  dasar  pembuatan mortar dapat dilihat pada tabel  di bawah ini :
Tabel 1. Hasil Pengujian Agregat Halus/Pasir
Jenis Pengujian Rata-rata Hasil pengujian Jumlah Pengujian Standar Kadar lumpur 1,530 3 SNI 03-1754-1990 Zat Organis Sama dengan contoh 2 SNI 03-1755-1990
Jenis Pengujian Rata-rata Hasil pengujian Jumlah Pengujian Standar Gradasi agregat halus 3.328 5 SNI 03-1968-1990 Berat  jenis  dan penyerapan air  BJ Kering
 BJ (SSD)
 BJ Semu  Penyerapan Air
2,442 2,456 2,550 1,736 3 SNI 03-1970-1990 Kadar air 1.405 3 SNI 03-1971-1990
Berdasarkan  tabel  diatas  mengenai  hasil  uji  terhadap  bahan  penyusun  mortar  dapat diketahui  bahwa  bahan  tersebut  lolos  uji  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI),  sehingga  dapat digunakan  sebagai  campuran pada  mortar.  Dari  hasil  uji  analisa  saringan  diketahui  bahwa  pasir yang digunakan termasuk kedalam zona 3.

## 2. Hasil Pengujian Kuat Tekan Mortar
Tabel 2. Hasil Pengujian Kuat Tekan Mortar (Kg/cm 2 ) No Data sampel kuat tekan mortar (Kg/cm 2 ) Pozolan Pozolan Pozolan Pozolan Pozolan 0% 5% 10% 15% 20% 1 104.30 77.64 98.04 106.59 118.01 2 94.90 76.92 95.05 93.87 115.73 3 98.79 94.44 97.25 93.04 102.78 4 92.92 76.92 121.57 101.96 116.48 5 100.59 106.67 105.88 109.35 R 98.30 81.48 103.72 100.27 112.47 S 3.83 8.64 10.92 6.45 6.11

## GRAFIK KUAT TEKAN MORTAR UMUR 28 HARI
9.83 8.15 10.37 10.03 11.25 0 2 4 6 8 10 12 0 5 10 15 20 PERSENTASE POZOLAN K U A T TE K A
N ( M P a) Tabel 3.  Hasil Pengujian Kuat Tekan Mortar (MPa) No
Data sampel kuat tekan mortar (MPa)
0%
Pozolan 5% Pozolan 10% Pozolan 15% Pozolan 20% Pozolan 1 2 3 4 5 9.29 9.49 9.88 10.06 10.43 7.69 7.69 7.76 9.44 9.51 9.73 9.80 10.67 12.16 9.30 9.39 10.19 10.59 10.66 10.28 10.93 11.57 11.65 11.80 R  9.83 8.15 10.37 10.03 11.25 S 0.45 0.86 1.09 0.65 0.63
Keterangan:
R   = Rata-rata kuat tekan mortar
S   = Standar Deviasi
Hasil  Pengujian  kuat  tekan  mortar  rata-rata  setiap  perlakuan,  dapat  dilihat  pada  grafik dibawah ini:
Gambar  1.Grafik Kuat Tekan Mortar Rata-Rata

## 3. Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Mortar Rata-Rata Tiap Perlakuan.
Data hasil pengujian kuat tekan rata-rata pada setiap perlakuan yaitu pada persentase 0% sebesar  9.83  MPa,  pada  persentase  5%  sebesar  8.15  MPa,  pada  persentase  10%  sebesar 10.37 MPa pada persentase 15% sebesar 10.03 MPa, pada persentase 20% sebesar 11.25 MPa. Pada persentase 5% kuat tekan rata-ratanya lebih kecil dari kuat tekan rata-rata mortar tanpa  pozolan,  sedangkan  kuat  tekan  rata-rata  mortar  dengan  menggunakan  pozolan  alam Banjarnegara pada persentase 10%, 15%, dan 20% melebihi kuat tekan rata-rata mortar tanpa pozolan.

## Pengujian Persyaratan Analisis data
1. Uji Normalitas data
Analisa statistik yang digunakan untuk  menguji normalitas data adalah   uji liliefors, data yang dianalisa adalah data nilai kuat tekan mortar..
a. Uji normalitas data kuat tekan mortar A (5% Pozolan)
Hasil analisa data yang diperoleh dengan uji liliefors adalah nilai Lo = 0,416 berdasarkan tabel nilai kritis uji liliefors untuk n (sampel) 4 buah dan taraf signifikan α = 0,01 diperoleh data L = 0,417 dengan kriteria pengujian apabila Lo < L tabel data berdistribusi normal.
b. Uji normalitas data kuat tekan mortar B (10% Pozolan)
Hasil analisa data yang diperoleh dengan uji liliefors adalah nilai Lo = 0,298 berdasarkan tabel nilai kritis uji liliefors untuk n (sampel) 5 buah dan taraf signifikan α = 0,01 diperoleh data L = 0,405 dengan kriteria pengujian apabila Lo < L tabel data berdistribusi normal.
c. Uji normalitas data kuat tekan mortar C (15% Pozolan)
Hasil  analisa  data  yang  diperoleh  dengan  uji  liliefors  adalah  nilai  Lo  =  0,236 berdasarkan tabel nilai kritis uji liliefors untuk n (sampel) 5 buah  dan taraf signifikan α = 0,01  diperoleh  data  L  =  0,405  dengan  kriteria  pengujian  apabila  Lo  <  L tabel data berdistribusi normal.
d. Uji normalitas data kuat tekan mortar D (20% Pozolan)
Hasil  analisa  data  yang  diperoleh  dengan  uji  liliefors  adalah  nilai  Lo  =  0,198 berdasarkan tabel nilai kritis uji liliefors untuk n (sampel) 5 buah dan taraf signifikan α = 0,01  diperoleh  data  L  =  0,405  dengan  kriteria  pengujian  apabila  Lo  <  L tabel data berdistribusi normal.

## Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data
Mortar L T Lo Kesimpulan A B C D 0,417 0,405 0,405 0,405 0,416 0,298 0,236 0,198 Normal Normal Normal Normal
2. Uji Homogenitas Data
Analisa  statistik  yang  digunakan  untuk  menguji  homogenitas  data  yaitu  dengan  uji bartlett,  data  yang  dianalisa  untuk  uji  bartlet  yaitu  kuat  tekan  mortar.  Hasil  pengujian homogenitas dari data mutu kuat tekan Mortar dengan perlakuan Pozolan 5%, 10%, 15% dan 20% menghasilkan X 2 Hitung pada taraf nyata signifikan (α) = 0,01 sehingga diperoleh dari  daftar  chi-kuadrat  X 2  Tabel ,  dengan  kriteria  pengujian  X 2  Hitung <  X 2 Tabel maka  dapat disimpulkan varians dari 4 kelompok adalah homogen.
Berikut ini adalah rangkuman uji homogenitas data mutu kuat tekan mortar Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas Mutu Kuat Tekan Mortar
S 2
Gabungan
Log S 2 B X 2 Hitung X 2 Tabel Hasil 0.68 -0.167 -2.505 1.53 11,3 X 2 Hitung <  X 2 Tabel
Data Homogen
Keterangan :
S 2 gabungan   = Varians gabungan dari kelompok A, B, C dan  D
B                    =  Harga besarab diuji kuadrat
X 2 =  Chi-kuadrat

## B. Pengujian Hipotesis
1. Hipotesis petama
Pengujian  hipotesis  kuat  tekan  mortar  menggunakan  Pozolan  persentase  5%,  10%, 15%,  dan  20%,  hipotesis  nol  (Ho)  sebagai  berikut:  tidak  terdapat  pengaruh  penggunaan pozolan  alam  Banjarnegara  sebagai  bahan  pengganti  sebagian  semen  dengan  persentase 0%, 5%, 10%, 15% dan  20% dari berat semen komposit. Dengan menggunakan uji analisa varians (ANAVA) satu arah dengan taraf signifikan  (α) = 0,01 dengan F hitung = 10.71 dan F tabel = 5.42. Jadi F hitung < F tabel , maka Ho ditolak.
Hasil  penelitian  adalah  terdapat  pengaruh  penggunaan  pozolan  alam  Banjarnegara sebagai bahan pengganti sebagian semen komposit dengan persentase 5%, 10%, 15%  dan 20% dari berat semen komposit.
Tabel 6. Rangkuman hasil uji analisis varians (ANAVA) dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil Uji Analisis Varians (ANAVA) Kuat Tekan
Sumber Varians DK JK KT F Hitung F Tabel Rata-rata Antar kelompok Dalam kelompok 1 3 15 1916.23 22.18 10.31 1916.23 7.39 0.69 10.71 5.42 Total 19 - - - -
Keterangan :
Dk   =  Derajat Kebebasan
JK   =  Jumlah Kuadrat KT  =  Kuadrat Tengah
2. Hipotesis kedua
Hasil Perhitungan menggunakan uji t atau uji kesamaan satu  rata-rata uji satu pihak.

## a. Uji t nilai rata-rata kuat tekan mortar mengunakan  5% pozolan
Hasil analisa data yang diperoleh dari daftar distribusi t dengan dk = 3 dan taraf nyata α = 0,01  diperoleh  data  T tabel =  0,454  dan  T hitung =  -6.14,  sehingga  T hitung <  T tabel maka  Ho diterima.  Kesimpulanya:  Rata-rata  kuat  tekan  mortar  yang  menggunakan  5%  pozolan sama dengan nilai kuat tekan mortar normal (tanpa pozolan).
b. Uji t nilai rata-rata kuat tekan mortar mengunakan  10% pozolan Hasil analisa data yang diperoleh dari daftar distribusi t dengan dk = 4 dan taraf nyata  = 0,01  diperoleh  t tabel =  3.75  dan  T hitung =  1.55,  sehingga  t hitung <  t tabel, H 0 diterima.
Kesimpulannya: rata-rata kuat tekan mortar yang menggunakan 5% pozolan sama dengan nilai kuat tekan mortar normal (tanpa pozolan).
c. Uji t nilai rata-rata kuat tekan mortar mengunakan  15% pozolan Hasil analisa data yang diperoleh dari daftar distribusi t dengan dk = 4 dan taraf nyata  = 0,01  diperoleh  t tabel =  3.75  dan  T hitung =  0.93,  sehingga  t hitung <  t tabel, H 0 diterima.
Kesimpulannya: rata-rata kuat tekan mortar yang menggunakan 5% pozolan sama dengan nilai kuat tekan mortar normal (tanpa pozolan).
d. Uji t nilai rata-rata kuat tekan mortar mengunakan  20% pozolan Hasil analisa data yang diperoleh Dari daftar distribusi t dengan dk = 4 dan taraf nyata  = 0,01  diperoleh  t tabel =  3.75  dan  T hitung =  7.06,  sehingga  t hitung >  t tabel, H 0 ditolak. Kesimpulannya:  rata-rata  kuat  tekan  mortar  yang  menggunakan  20%  pozolan  kuat tekannya lebih besar dari mortar normal.(tanpa pozolan).
Tabel 7.  Hasil Uji t
Perbandingan campuran Kuat tekan(Mpa) T hitung dk α t tabel kesimpulan Mortar 1 : 5 (5 % Pozolan) 8.15 -6.14 3 0.01  4.54 T hitung < t tabel (Ho diterima) Perbandingan campuran Kuat tekan(Mpa) T hitung dk α t tabel kesimpulan Mortar 1 : 5 (10% Pozolan) 10.37 1.55 4 0.01  3.75 T hitung < t tabel (Ho diterima) Mortar 1 : 5 (15% Pozolan) 10.03 4 T hitung < t tabel
(Ho diterima)
Perbandingan campuran Kuat tekan(Mpa) T hitung dk α t tabel kesimpulan Mortar 1 : 5 (20% Pozolan) 11.25 4 T hitung > t tabel (Ho ditolak)
Dari  perhitungan uji  t  menunjukan  bahwa  mortar  yang  menggunakan persentase    5%,  10%, dan  15%  nilai  kuat  tekannya  sama  dengan  mortar  normal  (tanpa  pozolan).  Nilai  maksimum kuat tekan mortar dicapai pada mortar yang menggunakan persentase pozolan 20%.

## C. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian mortar  yang menggunakan Pozolan sebagai pengganti berat semen persentase 0%, 5%, 10%, 15% dan 20% berpengaruh pada nilai kuat tekan.
Dilihat dari kuat tekan rata-rata mortar persentase 0% (mortar normal) menghasilkan nilai rata-rata kuat tekan  9.83 MPa masuk kedalam jenis mortar tipe N, persentase 5% menghasilkan nilai  kuat  tekan  rata-rata  8.15  MPa  masuk  kedalam  jenis  mortar  tipe  N,  persentase  10% menghasilkan nilai kuat tekan rata-rata 10.37 MPa masuk kedalam jenis mortar tipe N, persentase 15% menghasilkan nilai kuat tekan rata-rata 10.03 MPa masuk kedalam jenis mortar tipe N, dan persentase 20% menghasilkan nilai kuat tekan rata-rata 11.25 MPa masuk kedalam jenis mortar tipe N.
Dari  hasil  statistik  menunjukan  bahwa  kuat  tekan  maksimum  penggunakan  variasi persentase  pozolan  alam  Banjarnegara  sebagai  bahan  pengganti  sebagian  semen  komposit dicapai pada persentase 20% pozolan.

## D. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini mempunyai beberapa kelemahan diantaranya:
1. Penelitian ini tidak memperhitungkan pengaruh biaya antara mortar yang menggunakan bahan standar dengan mortar yang menggunakan pozolan.
2. Dalam  penelitian  ini,  jumlah  benda  uji  mortar  yang  diperiksa  hanya  diambil  jumlah  minimum benda uji mortar sebanyak 5 buah
3. Dalam  proses  pengujian  dan  analisa  hasil  pengujian,  keterbatasan  sumber  bacaan  dan pengetahuan juga ikut mempengaruhi kesimpulan penelitian yang mungkin kurang tepat.
4. Penguji tidak menguji kuat tekan mortar dengan persentase pozolan lebih dari 20% dari berat semen.
5. Peneliti hanya menguji kuat tekan mortar dengan perbandingan 1 : 5.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Bedasarkan hasil penelitian terhadap mortar maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Terdapat  pengaruh  penggunaan  pozolan  alam  Banjarnegara  sebagai  bahan  pengganti sebagian  semen  komposit  pada  persentase  0%,  5%,  10%,  15%  dan  20%  dari  berat  semen komposit terhadap kuat tekan mortar
2) Nilai  maksimum  kuat  tekan  mortar  menggunakan  pozolan  alam  Banjarnegara  dengan persentase  0%,  5%,  10%,  15%,  dan  20%  terdapat  pada  persentase  20%  sebesar  11.25 MPa.(masuk kedalam mortar tipe N).

## B. Implikasi
1) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai rata-rata kuat tekan mortar menggunakan pozolan alam  Banjarnegara  sebagai  pengganti  sebagian  semen  komposit    dengan  persentase  10%, 15%, dan 20%, melebihi kuat tekan mortar normal.
2) Penelitian  ini  memberikan  informasi  kepada  produsen  semen  bahwa  pozolan  alam Banjarnegara merupakan bahan alternatif pengganti sebagian semen.
3) Kuat  tekan  mortar  yang  menggunakan  pozolan  alam  dapat  digunakan  untuk  pasangan pondasi,  dinding,  dinding  pemikul  beban,  manhole,  sumur,  jalan  setapak.  (masuk  kedalan mortar tipe N).
4) Mortar  yang  menggunakan  pozolan alam  lebih  mudah  dikerjakan  sehingga dapat  digunakan untuk pasangan yang membutuhkan kemudahan pekerjaan.

## C.  Saran
1) Perlu  diadakan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  penggunaan  pozolan  Banjarnegara  sebagai pengganti sebagian semen pada pembuatan mortar dengan persentase lebih dari 20%, untuk mengetahui kuat tekan maksimum yang dihasilkan selanjutnya.
2) Jenis  semen  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  semen  komposit,  maka  perlu dipertimbangkan untuk penelitian menggunakan semen jenis lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dipohusodo, Istimawan. 1999. Struktur Beton Bertulang. Gramedia Pustaka, Jakarta.
Majid, Zaenal. 2001. Jurnal Teknik Sipil: Kajian Kuat Desak Beton dengan Menggunakan Trass Alam sebagai Substitusi Semen. Semesta Teknika. Vol.4 No.1.
Muhardi, Iskandar Romey Sitompul, dan Rinaldo, 2004. Jurnal Teknik Sipil: Tinjauan kuat tekan mortar terhadap penambahan abu sawit,Vol, 5 No.1. h.1-81.
Nabar, Darmansyah. 1997. Teknika: Kuat Tekan Mortar Semen Abu Terbang. Iptek, Edisi 8.h.2-12.
Nugraha,  Paul.  2007.  Teknologi  Beton  dari  Material,  Pembuatan  ke  Beton  Kinerja  Tinggi.  Andi, Yogyakarta.
SNI 03-2113-2000. Bata Trass Kapur Untuk Pasangan Dinding Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
SNI  03-6863-2002.  Metode  Pengambilan  Contoh  dan  Pengujian  Abu  Terbang  atau  Pozolan  Alam Sebagai  Mineral  Pencampur  dalam  Beton  Semen  Portland.  Badan  Standardisasi  Nasional. Jakarta.
SNI 03-0349-1989. Bata Beton Untuk Pasangan Dinding. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
SNI  03-3430-1994.  Tata  Cara  Perencanaan  Dinding  Struktur  Pasangan  Blok  Beton  Berongga Bertulang Untuk Bangunan Rumah dan Gedung. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
SNI 15-0203-2004. Semen Portland Pozolan. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
SNI 15-7064-2004. Semen Portland Komposit. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
SNI  03-6825-2002.  Metode  Pengujian  Kuat  Tekan  Mortar  Semen  Portland  Untuk  Pekerjaan  Teknik SipilBadan Standardisasi Nasional. Jakarta.
SNI  03-1755-1990,  Pemeriksaan  kandungan  organik  dalam  agregat  halus,  Badan  Standarisasi Nasional. Jakarta.
SNI  03-1754-1990,  Pemeriksaan  kandungan  lumpur  dalam  agregat  halus,  Badan  Standarisasi nasional. Jakarta.
SNI  03-1968-1990,  Pemeriksaan  analisa  saringan  agregat  halus  dan  kasar.  Badan  Standarisasi Nasional, Jakarta.
SNI  03-1970-  1990,  Metode  pengujian  berat  jenis  dan  penyerapan  air  agregat  halus.  Badan standarisasi Nasional. Jakarta.
SNI  03-6882-2002,  Spesifikasi  Mortar  untuk  Pekerjaan  Pasangan,  Badan  Standarisasi  Nasional. Jakarta.
Sudjana. 1992. Metoda Statistika. Tarsito, Bandung.
Supribadi, IK. 1986. Ilmu Bangunan Gedung Seri Bangunan Sipil A. Armico, Bandung.